j^2 ^^- H- Schramm. 



Die Farben vergrauter Hölzer kommen durch verschiedene Ursachen 

 zustande, die aber häufig zusammenwirken. 



1. Eine Schicht farbloser Fasern, die nach Wiesner aus Zellulose 

 bestehen, wirkt als trübes Mittel vor dunklem Hintergrunde, 

 wodurch die gelblichen oder bräunlichen Farbtrme der unter 

 den „Zellulosefasern" liegenden, vielleicht auch noch vergilbten 

 oder gebräunten Holzteile nach blau abgestimmt werden. Ver- 

 graute Hölzer geben die Reaktion mit Phlorogluciu und Salz- 

 säure nicht oder nur sehr schwach, vergilbte oder gebräunte 

 geben sie hingegen meistens noch sehr deutlich. 



2. Pilze oder Flechten, die fast immer in der Oberflächenschicht 

 vergrauter Hölzer sich vorfinden, verursachen unzählige braune 

 Farbeneindrücke, die in Verbindung mit ebenfalls unzähligen 

 durch die Zellulosefasern verursachten weissen oder hellgrauen 

 Farbeneindrücken schliesslich einen graufarbigen (iesamteindruck 

 hervorbringen. 



3. Durch Eisen sind die Zellulosefasern sehr häufig grau, das 

 unter ihnen liegende Holz grünlichgrau bis bräunlichgrau ge- 

 färbt. Die grauen Färbungen kommen dadurch zustande, dass 

 Eisen, das entweder aus den in den Hölzern steckenden Eisenteilen 

 oder aus eisenhaltigem Staub durch die atmosphärischen Nieder- 

 schläge auf der Holzoberfläche verbreitet wurde oder aus 

 dem Holzo selbst stammt und durch chemischen Abbau der Sub- 

 stanzen der Holzfaser reaktionsfähig wurde, mit den in den 

 Hölzern enthaltenen eisenfärbenden Stoffen grau gefärbte Ver- 

 bindungen eingeht. Dies wird wahrscheinlich gemacht durch 

 folgende Feststellungen: 



a) Die Vergrauung nimmt bei Hölzern, die Eisenteile enthalten, 

 von diesen ihren Ausgangspunkt. 



b) Die grauen P^ärbungen können nachgeahmt werden durch 

 Bestreichen der Hölzer mit Eisensalzlösungen. In den Fällen, 

 wo erst durch Belichtung in den Hölzern eisenfärbende Stoffe 

 entstehen oder sich ansammeln, müssen dazu vergilbte oder 

 gebräunte Hölzer genommen werden. 



c) In allen vergrauten Holzoberflächen wurde Eisenoxyd nach- 

 gewiesen, in nur vergilbten oder gebräunten Hölzern hingegen 

 nicht oder nur in verhältnismässig weit geringeren Mengen. 

 Erstere werden durch Oxalsäurelösung entfärbt, letztere nicht. 



d) Die färbenden „Eisentinten" haben sehr grosso Färbekraft; 

 es genügt also sehr wenig Eisen zum Zustandekommen von 



